## PENGARUH CAMPURAN AIR LIMBAH (AIR SELOKAN) TERHADAP KUAT

## TEKAN BETON f’c 14.5 Mpa (K-175)
Rasiyo Hepiyanto 1 , Dwi Kartikasari 2
1,2 Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan email : rasiyoheppypsts@unisla.ac.id ; dwiksaripsts@unisla.ac.id

## Abstract
In  improving  technological  progress,  the  use  of  concrete  as  a  building  is  very  popular  in  Indonesia. Because it can utilize materials that are easily obtained such as crushed stone, gravel, sand, cement and water at a relatively cheap price. On a daily use basis often found in housing construction project workers who use waste water (Sewer Water) for concrete processing. This of course requires a closer inspection of the  quality  of  the  concrete  produced.  The  data  analysis  method  begins  with  the  investigation  of  cement materials,  coarse  and  fine  aggregates.  Mixing  concrete  using  clean  water  (PDAM)  as  a  reference  and waste  water  (Sewer  Water)  from  the  Unisla  flat  building.  From  the  analysis  that  has  been  done,  it  is obtained the results of the compressive strength test of concrete at the age of 7, 14 and 28 days by mixing clean water of 13.68 MPa, 18.51 MPa, 21.04 MPa, while the results of the concrete compressive strength test at ages 7, 14 and 28 days by mixing Wastewater (Sewer Water) at 9.99 MPa, 13.35 MPa and 15.36 MPa.
Keywords : Wastewater, Concrete, Compressive Strength

## Abstrak
Dalam  meningkatkan  kemajuan  teknologi,  pemakaian  beton  sebagai  bangunan  sangat  popular  di indonesia.  Karena  bisa  memanfaatkan  bahan  yang  mudah  diperoleh  seperti  batu  pecah,  batu  kerikil, pasir, semen dan air dengan harga yang relatif murah.Pada penggunaan sehari-hari sering dijumpai pada pekerja  proyek  pembangunan  rumah  tinggal  yang  menggunakan  air  limbah  (Air  Selokan)  untuk pengerjaan pembetonan. Hal ini tentunya memerlukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap mutu beton yang  dihasilkan.  Metode  analisa  data  dimulai  dengan  penyelidikan  bahan  semen,  agregat  kasar  dan halus. Pencampuran beton menggunakan air bersih (PDAM) sebagai acuan dan air limbah (Air Selokan) dari  gedung  rusunawa  Unisla.  Dari  analisa  yang  telah  dilakukan  didapat  hasil  pengujian  kuat  tekan beton pada umur 7, 14 dan 28 hari dengan pencampuran air bersih sebesar 13,68 Mpa, 18,51 Mpa, 21,04 Mpa,    sedangkan    hasil    pengujian    kuat  tekan  beton  pada  umur  7,  14    dan    28    hari    dengan pencampuran Air Limbah (Air Selokan) sebesar 9,99 MPa, 13,35 MPa, dan 15,36 MPa.
Kata Kunci : Air Limbah, Beton, Kuat Tekan

## 1.     PENDAHULUAN
Beton  adalah  suatu  material  yang  terdiri  dari  campuran  semen  portland,  air,  agregat  kasar (kerikil) dan agregat halus (pasir) serta bahan tambahan jika diperlukan. Campuran dari bahan- bahan  tersebut  harus  ditetapkan  sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkan  beton  segar  yang mudahdikerjakan.  Beton  merupakan  salah  satu  bahan  kontruksi  yang  seringkali  diperlukan dalam struktur  bangunan.  Tingkat  kebutuhan penggunaan beton dimasyarakan sebagai struktur bangunan sangat tinggi, Karena beton dinilai lebih praktis dan lebih ekonomis dibanding dengan material  kontruksi  yang  lain,  Dalam meningkatkan   kemajuan   teknologi,   pemakaian beton
sebagai    bangunan    sangat    popular    di indonesia. Dalam fenomena sekarang ini kebutuhan air  yang  memenuhi  syarat  dalam  penggunaannya  sudah  mulai  berkurang  terutama  pada  kota- kota  besar atau pada negara-negara maju yang mana air  bersih      hanya      diprioritaskan      pada kebutuhan primer saja. Dunia teknik sipil terutama pada negara maju telah memikirkan tentang tantangan  ke  depan  akan  berkurangnya  potensi  air  bersih  (air  tawar)  yang  dapat  digunakan sebagai bahan campuran  beton, terlebih pembangunan infrastruktur semakin  meningkat  seiring dengan penggunaan air bersih yang semakin banyak. Dari   fenomena   diatas,   peneliti   melihat potensi  sumber  Air  Limbah  (Air  Selokan)  yang  begitu  melimpah,  maka  ada  pemikiran  untuk menggunakan air limbah sebagai bahan pencampuran beton, yang terkhusus pada lokasi- lokasi bangunan   yang   kurangnya   air   bersih sebagai campuran beton. Pada penggunaan sehari- hari sering  dijumpai  pada  pekerja  proyek  pembangunan  rumah  tinggal  yang  menggunakan  Air Limbah (Air Selokan) untuk pengerjaan pembetonan. Hal ini tentunya memerlukan pemeriksaan yang  lebih  teliti  terhadap  metu  beton  yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  cukup penting untuk dilakukan dengan satu harapan dapat mengetahui mutu beton dengan penggunaan Air  Limbah  (Air  Selokan).  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  campuran  Air    Limbah    (Air  Selokan)  terhadap  kuat tekan beton.

## 2.     METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  metode  eksperimen  yaitu  penelitian  dengan  percobaan  langsung  di Laboratorium  Universitas  Islam  Lamongan  (Unisla)  yang  bertujuan  untuk  menyelidiki hubungan  sebab  akibat  anatara  satu  sama  yang  lain  dan  membandingkan  hasilnya,  beton  yang diteliti  merupakan  beton  dengan  mengunakan  campuran  Air  Limbah  (Air  Selokan)  yaitu  yang diambil dari Gedung Rusunawa (Unisla).

## 2.1 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka mencapai  tujuan  penelitian.  Data  adalah sesuatu  yang  belum  memiliki  arti  bagi  penerimanya dan  masih  membutuhkan  adanya  suatu  pengolahan.  Data  biasanya  memiliki  berbagai  wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka,  bahasa,  simbol,  bahkan  keadaan.  Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.
1.  Data  primer,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dan  diolah  sendiri  oleh  peneliti  langsung  dari subjek atau objek penelitian.
2.  Data    sekunder,    yaitu    data    yang    didapatkan  tidak  secara  langsung  dari  objek  atau
subjek penelitian.

## 2.2 Analisa Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menganalisa  data  dan  bahan-bahan  yang  telah  terkumpul, berikut adalah tahap analisa data yang nanti akan dilakukan dalam penelitian :
1.    Alat Penelitian
- Molen ( Concrete mixer )
- Cetakan silinder beton
- Alat pemadat
- Kerucut Abrams
- Ayakan
- Neraca atau Timbangan
- Mistar atau Meteran
- Gelas ukur
- Oven
- Mesin Uji Kuat Tekan (Hidrolis)
2.    Bahan Penelitian
- Agregat Kasar
- Agregat Halus
- Semen
- Air limbah (Air Selokan)
3.    Pelaksanaan penelitian
•   Penyelidikan Bahan Semen
- Percobaan  Konsistensi  Normal  Semen Portland
- Percobaan Waktu Mengikat dan Mengeras Semen
- Percobaan Menentukan Berat Jenis Semen
•   Penyelidikan Bahan Pasir
- Percobaan Analisa Saringan Pasir
- Pengujian Kadar Air Agregat
- Percobaan Berat Jenis Pasir
- Percobaan Air Resapan Pasir
- Percobaan Bobot Isi dan Rongga Udara Dalam Pasir
•  Penyelidikan Bahan Batu Pecah
-   Percobaan Kelembapan Batu Pecah
-   Percobaan Berat Jenis Batu Pecah
-    Percobaan Air Resapan Batu Pecah
-   Percobaan Berat Volume Batu Pecah
-   Percobaan Analisa Saringan Batu Pecah
•   Pelaksanaan Campuran Beton
-   Pembuatan Campuran Beton
-   Slump Test
-   Percobaan Mencetak Silinder Beton
-   Proses Perawatan Beton
•    Tes Kekuatan Tekan Hancur

## 3.     HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeriksaan   bahan   penyusun   beton   yang dilakukan di Laboratortium Bahan Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan (Unisla), untuk bahan yang diperiksa adalah semen portland, agregat kasar dan agregat halus, Dari hasil pemeriksaan bahan penyusun beton didapat hasil sebagai berikut:

## 3.1 Hasil Kuat Tekan Beton
Pengujian   ini   dilakukan   saat   umur   beton silinder mencapai umur 7 dan dikorelasi ke umur 14, 28 hari, Pengujian dilakukan dengan bantuan mesin   kuat   tekan   beton   (Hidrolis), data   hasil penujian kuat tekan beton ditunjukkan pada tabel 1, 2 dan 3 serta grafik pada gambar 1, didapat nilai kuat tekan beton, sebagai berikut:
Tabel 1: Hasil Kuat Tekan Umur 7 Hari
Tabel 2: Hasil Kuat Tekan Umur 14 Hari (Dikorelasi)
Tabel 9 Hasil Kuat Tekan Umur 28 Hari (Dikorelasi)
Gambar 1: Grafik Kuat Tekan
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  menurut  Gambar  3  dapat  diketahui  bahwa  nilai  kuat tekan  beton  dari  masing-masing  campuran  beton  terhadap  jenis  air  yang  berbeda  mengalami peningkatan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  yang  terjadi  pada  umur  7,  14  dan  28  hari  dengan campuran  Air  Bersih  sebesar  13,68,  18,51,  21,04  Mpa,  Sedangkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata yang menggunakan  Air  Limbah  (Air  Selokan)  sebesar 9,99 MPa, 13,52 MPa, dan 15,36 MPa.

## 4.     KESIMPULAN

## 4.1 Kesimpulan
Setelah  dilakukan  pengujian  material,  pembuatan  benda  uji,  pengujian  kuat  tekan,  dan perhitungan, maka dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 7, 14 dan 28 hari dengan pencampuran Air Bersih sebesar   13,68   Mpa,   18,51   Mpa,   21,04   Mpa, sedangkan hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 7, 14 dan 28 hari dengan pencampuran Air Limbah  (Air  Selokan)  sebesar  9,99 MPa,  13,52 MPa, dan 15,36 MPa.

## 4.2 Saran
Untuk  penyempurnaan  hasil  serta  mengembangkan  penelitian  yang  lebih  lanjut,  penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai penggunaan Air Limbah (Air Selokan) dari beberapa  sumber  berbeda  dalam  campuran  beton,  dengan  umur  pengujian  kuat  tekan  beton yang berbeda.
2.  Melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  uji  kimia  pada  Air  Limbah  (Air  Selokan)
terhadap kuat tekan beton.
Penggunaan Air Limbah (Air Selokan) Gedung Rusunawa Unisla hanya boleh digunakan apabila dalam kondisi betul-betul tidak ada air lain, maksimal penggunaan hanya diperbolehkan untuk rumah sederhana 1 lantai, hal ini dikarenakan dari hasil penelitian pemakaian Air Limbah (Air Selokan) tidak memenuhi mutu rencana kuat tekan secara signifikan dibanding Air PDAM.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Ardiyansyah,  Aditya , 2014, Pengaruh  Penggunaan  Air  Rawa,  Air  Pdam  Dan  Air Laboratorium  Disaring  Terhadap  Umur  Dan  Kuat  Tekan  Beton. Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu.
[2] Cahyadi,  Wahyu  Dwi,  2012, Judul  Studi  Kuat Tekan  Beton  Normal  Mutu Rendah  Yang Mengandung Abu Sekam Padi (Rha) Dan Limbah  Adukan Beton  (Csw), Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia, Jakarta.
[3]  Chandra,  Johanes,  2008, Pengaruh  Pemakaian  Cacahan  Limbah  Gelas  Plastik Polypropylene  (Pp)  Pada  Kuat  Tarik  Dan  Kuat  Lentur  Material  Beton, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta.
[4] Hendriyani, Irna dkk, 2016 Pengaruh Jenis Air Pada Perawatan Beton    Terhadap Kuat Tekan Beton Pdf, Program Studi Teknik Sipil Universitas Balikpapan. Balikpapan
[5] Meliani,  Leni  Puspa,  2013, Studi  Perbandingan Sifat Mekanis Beton Dengan Dan Tanpa Perkuatan Gfrp Dan Tyfo Sw Epoxy (Underwater). Fakultas  Teknik Universitas Lampung. Lampung.
[6] Widiyanto, Acep, dkk 2016, Pengaruh Agregat Kasar Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan  Agregat    Kasar    Pecahan    Bata    Ringan  (Variasi  Agregat  Kasar Lolos  Saringan  16 Mm,  22,4  Mm  Dan  25Mm)  Pdf ,  Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakata.
[7] SK SNI – 04 – 1991. Persyaratan Pemakaian Air untuk Campuran Beton.
[8] SNI  15-2049-2004  Standart  Nasional  Indonesia Semen Portland.
[9] Aditya, C. (2010). Pengaruh penggunaan limbah pasir onyx sebagai bahan pengganti pasir pada Kuat lentur, rembesan dan penyerapan air genteng beton. Widya Teknika , 18 (2).
[10] Rajagukguk, A. (2015). Pengaruh Penambahan Limbah Debu Pengolahan Baja (Dry Dust Collector) dan Penambahan Serat Polypropylene Terhadap Sifat
Mekanis Beton. Jurnal Teknik Sipil USU , 5 (1).
[11] Dewi, N. R., Dermawan, D., & Ashari, M. L. (2016). Studi Pemanfaatan Limbah B3 Karbit Dan Fly Ash Sebagai Bahan Campuran Beton Siap Pakai (BSP)(Studi Kasus: PT. Varia Usaha Beton). Jurnal Presipitasi , 13 (1), 34-43.
[12] Candra, A. I. (2017). ANALISIS DAYA DUKUNG PONDASI STROUS PILE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG MINI HOSPITAL UNIVERSITAS KADIRI. Ukarst , 1 (1), 63-70.
[13] Ervianto WI, 2002, Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi, Andi, Yogyakarta. Yogyakarta.
[14] L.Wahyudi, Syahril A.R, 1999, Struktur Beton Bertulang (SNI T-15-1991-03), Gramedia, Jakarta.
[15] Paul Nugraha, 2007, Teknologi Beton Dari Material, Pembuatan, Ke Beton Kinerja Tinggi, LPPM Univ. Kristen Petra, Surabaya.
[16] Pujo Aji, Rachmat Purwono, 2010, Pengendalian Mutu Beton, ITS Press, Surabaya.
[17] Suharto Iman, 1999, Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional Jilid I, II, Erlangga, Jakarta.